— 327 — 



separata da uq miscuglio fuso al 46% di BiCl 3 e purificata su rete di 

 nichel nel modo già descritto. Si osserva in essa, appena accennato, il prin- 

 cipio di cristallizzazione a 310°; è ben visibile però l'effetto termico della 

 trasformazione fra 240°-260° ed il secondo arresto eutettico a 185°. I nuovi 

 cristalli che si originano da questa fusione hanno un contenuto in cloro 

 che, a differenza di quello da cui siamo partiti, ammonta a 18,35 °/ 0 . 



Come si vede, usando 100 gr. di sostanza cristallina è possibile met- 

 tere in questo caso abbastanza bene in evidenza il principio di cristallizza- 

































1 



1 





































Ho 



III- 

































tee 



111 

































»SO 



Iti 

































ìoo 



US 





































































tu 



































ni «■ 









































.V 





























































"tv * so 



161 

































.e 



hi 





















































































































































Te, 



1/,° 



tn rr 



i/7 iti 



• 















































Fig. 2. 



zione, per cui appare probabile che, ove si impieghi una maggiore quantità 

 di miscuglio, si possa riuscire a precisarlo anche sulle primitive curve. Di- 

 fatti, impiegando 100 gr. di miscuglio per una concentrazione al 50 °/ 0 di 

 BiCl 3 , si ottiene la curva c della (fig. 2), nella quale il principio di cristal- 

 lizzazione è assai netto. Questo però non si verifica per tutte le concentra- 

 zioni; e neppure per una stessa concentrazione riesce poi sempre manifesto, 

 ogni qual volta si ripeta l'esperieuza. Questo fa vedere che la quantità di 

 calore che entra in giuoco deve essere assai piccola: e bastano quindi 

 casuali disturbi, derivanti dalla proprietà conduttrice della massa fusa o del 

 dispositivo, per impedire di verificare con sufficiente costanza il cambio di 

 direzione della curva. Àgli stessi risultati si giunge per mezzo delle curve 



